693 



durch Temperatur- Wechsel erleiden. Die Struktur des Stabeisens wird 

 durch Erhitzung krystallinischer, womit auch Umänderungen anderer 

 Eigenschaften, namentlich der Dichte, der Duktilität, der Festigkeit 

 verknüpft sind. An eine Zusammenstellung der bekannten Erfahrungen 

 über diesen Gegenstand reihet sich die Mittheiluug eigener Beobachtungen 

 und Versuche. Die Beobachtungen betreffen namentlich die auffallenden 

 Umänderungen, welche die Textur geschmiedeter Anker zeigt, die in dem 

 Gemäuer verschiedener Eisen-Hohöfen des Harzes eine lange Zeit höheren 

 Temperaturen ausgesetzt gewesen waren, wodurch das Korn theils sehr 

 vergrössert, theils in eine vollkommene Blätter-Bildung mit deutlichem 

 dreifachem rechtwinkeligem Durchgange umgewandelt worden. Bereits 

 von Riniwan angestellte Versuche haben ergeben , dass das Stabeisen, 

 wenn es eine Zeit lang der GIühe-Hitze ausgesetzt wird , ein krystalli- 

 nisches Gefüge erlangt und zugleich eine geringere Dichtigkeit annimmt. 

 Diese Versuche wurden sowohl mit fadigem als auch mit körnigem Stab- 

 eisen, welches in einem Frisch-Feuer am Harz dem Verbrennen ausgesetzt 

 worden war, wiederholt. Das fadige Stabeisen zeigte sich durch das 

 Verbrennen in körniges umgewandelt, und au dem körnigen Stabeisen war 

 das Korn gröber geworden. Bei beiden ergab sich eine Verminderung 

 der Dichte. Die mitlle Differenz der spezifischen Gewichte betrug bei 

 dem ersten — 0,1170, bei dem letzten — 0,0347. Elie de Beauiyiont hat 

 einen von Coste auf der Eisen-Hütte zu Creuzot augestellten Versuch 

 erwähnt, der einen Eisenstab mit einem Ende eine Zeit lang in geschmol- 

 zenes Roheisen tauchte , wodurch die Textur sich veränderte, indem sie 

 krystallinischer wurde. Durch den ältesten Sohn des Verfassers wurde 

 dieser Versuch bei dem von ihm betriebenen Eisen-Hohofen zu Josephs- 

 hülle am Harz auf die Weise wiederholt, dass Quadrat-Stäbe fadigen 

 Stabeisens von Thale mit dem einen Ende in das mit Schlacke bedeckte 

 Roheisen im Vorheerde des Hohofens getaucht wurden. Blieb das Stab- 

 eisen nur \ oder 1 Stunde lang mit dem Roheisen in Berührung, so zeigte 

 sich die Textur nicht merklich oder nur sehr wenig verändert; wurde es 

 aber 4 Tage lang in jener Umgebung erhalten , so erschien das Fadige 

 des Stabeisens zerstört und das Korn im Ganzen gröber als zuvor. Auch 

 die Dichtheit hatte sich nicht unbedeutend vermindert, indem die Dif- 

 ferenz der spezifischen Gewichte — 0,1993 betrug. Aus sämmtlichen 

 mitgetheilten Erfahrungen geht als Haupt-Resultat hervor : dass in dem 

 Stabeisen, ohne dass sein rigider Zustand aufgehoben wird, durch Ein- 

 wirkung erhöheter Temperatur Blolekular-Bewegungen erfolgen, welche 

 eine Veränderung der Textur bewirken, wodurch das fadige Gefüge mehr 

 und weniger vernichtet, das Korn in verschiedenem Grade vergrössert 

 und bis in eine vollkommene Blätter-Bildung umgewandelt wird, mit 

 welcher Umänderung zugleich eine Verminderung der Dichtheit ver- 

 bunden ist. Zugleich folsjt aber aus dem Mitgetheilten , dass die Grösse 

 der Veränderung der Textur weniger mit der Höhe des Hitz-Grades als 

 mit der Dauer der Einwirkung im Verhältnisse steht, indem durch geringe 

 Hitz-Grade, denen das Eisen eine lange Zeit ausgesetzt ist, eine weit 



